TCVN11229-3:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11229-3:2015 (ISO 4950-3:1995 sửa đổi bổ sung 1:2003) về Tấm thép và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 3: Thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái xử lý nhiệt (tôi + ram) TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11229-3:2015 ISO 4950-3:1995 SỬA Đ Ổ I B Ổ SUNG 1:2003 TẤM THÉP VÀ THÉP BĂNG RỘNG GIỚI HẠN CHẢY CAO - PHẦN 3: THÉP TẤM VÀ THÉP BĂNG RỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP Ở TRẠNG THÁI XỬ LÝ NHIỆT (TÔI + RAM) High yield strength flat steel products - Part 3: Products supplied in the heat-treated (quenched + tempered) condition Lời nó i đầu TCVN 11229-3:2015 hoàn toàn tương đương ISO 4950-3:1995, với sửa đ ổi bổ sung 1:2003 TCVN 11229:2015 d o Ban kỹ thuật ti ê u chuẩn quốc gia TCVN/TC 17, Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 11229 (ISO 4950), Thép tấm và th é p băng rộng giới hạn ch ả y cao bao gồm các phần sau: - Ph ầ n 1: Yêu c ầ u chung. - Ph ầ n 2: Thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái thường hóa hoặc c á n có kiểm so á t. - Phần 3: Th é p t ấ m và t h é p băng rộng được c u ng c ấ p ở trạng th á i xử lý nhiệt (tôi+ram). THÉP T Ấ M VÀ THÉP BĂNG RỘNG GIỚI HẠN CHẢY CAO - PHẦN 3: THÉP TẤM VÀ THÉP BĂNG RỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP Ở TRẠNG THÁI XỬ LÝ NHIỆT (TÔI + RAM) High yield strength steel plates and wide flats - Part 3: P lates and wide flats supplied in the heat - treat ment (quenched + tempered) condition 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định thành phần hóa học và cơ tính của thép tấm và thép băng rộng có giới hạn chảy cao được cung cấp ở trạng thái tôi và ram. Về phương pháp sản xuất, các điều kiện chấp nhận và ghi nhãn của các sản phẩm này, xem TCVN 11229 -1 (ISO 4950-1). Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép t ấ m được cán trên máy cán đảo chiều và thép băng rộng cán nóng có chiều rộng bằng hoặc l ớ n hơn 600 mm, phạm vi chiều dày từ 3 mm đến 70 mm, các sản phẩm được cung cấp sau tôi và ram có giới hạn chảy nhỏ nhất được quy định từ 460 MPa đến 690 MPa cho các chiều dày đến và bao gồm 50 mm và 440 MPa đến 670 MPa cho chiều d ày giữa 50 mm và 70 mm. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các s ả n ph ẩ m được quy định trong các ti ê u chuẩn khác như thép tấm dùng cho bình chịu áp lực [xem TCVN 9985-4 (ISO 9328 - 4)]. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sa u rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nh ấ t, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 9985-4 (ISO 9328-4), Th é p dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp - Phần 4: Thép hợp kim Nickel có tính chất chịu nhiệt độ thấp. TCVN 11229-1 (ISO 4950-1), Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu chung. 3 Sản xuất 3.1 Quá trình khử oxy Tất cả các sản phẩm thép phải được chế tạo từ các vật đúc đã được khử oxy hoàn toàn, có các nguyên tố bổ sung để có thể tạo ra hạt mịn. 3.2 Điều kiện cung cấp Các sản ph ẩ m phải được cung cấp ở trạng thái đã xử lý nhiệt, nghĩa là đã được tôi và ram. Theo yêu cầu, nhà sản xuất phải thông báo cho khách hàng về xử lý nhiệt được áp dụng cho sản phẩm; nếu trong quá trình sản xuất tiếp sau, khách hàng cần thực hiện xử lý nhiệt thì có thể h ỏ i nhà sản xuất về các trạng thái thích hợp cho việc xử lý nhiệt này. 4 Yêu cầu chung 4.1 Thành phần hóa học 4.1.1 Phân tích m ẻ nấu Bảng 1 giới thiệu các giới hạn chảy thành phần hóa học cho phân tích mẻ nấu. Bảng 1 - Thành phần hóa học (phân tích mẻ nấu) Mác thép Chất lư ợ ng Th à nh phần hóa học [% ( khối lượng/khối lượng)] C lớn nhất Mn Si P lớn nhất S lớn nh ấ t Nguyên t ố khác E 460 DD E 0,20 0,20 0,7 đ ế n 1 , 7 0,7 đến 1 , 7 ≤ 0,55 ≤ 0,55 0,035 0,030 0,035 0,030 Tùy theo các chiều dày và đi ề u kiện sản xuất, nhà sản xuất có thể thấy c ầ n thiết phải bổ sung một hoặc một vài nguyên tố hợp kim hóa trong các giới hạn được quy định dưới đây. Ni ≤ 2 Ti ≤ 0,20 1) N ≤ 0,020 Cr ≤ 2 Nb ≤ 0,060 1) B tổng ≤ 0,005 Cu ≤ 1 , 5 V ≤ 0 , 10 1 ) 2) Mo ≤ 1 Fr ≤ 0,15 1 ) Nhà sản xuất phải công b ố loại thép được cung cấp cũng như phạm vi của các nguyên tố hợp kim hóa hiện diện trong thép này. E 550 DD E 0,20 0,20 ≤ 1 , 7 ≤ 1 , 7 0,10 đến 0,80 0,10 đến 0,80 0 , 035 0,030 0,035 0,030 E 690 DD E 0,20 0 , 20 51 , 7 51 , 7 0,10 đến 0,80 0,10 đến 0,80 0,035 0,030 0,035 0,030 1 ) Phải có s ự hiện diện í t nhất là một trong các nguyên tố hợp kim h ó a này hoặc phải bổ sung nhôm. Trong trường hợp này hàm lượng nhôm tổng nh ỏ nh ấ t phải là 0,020 % (m/m). 2) Khi không có xử lý khử ứng suất, cho phép c ó hàm lượng lớn nhất là 0,20 % (m/m). Tất c ả các nguyên tố khác với các nguyên tố được cho trong Bảng 1 và được cố ý đưa vào thép phải được chỉ ra cho khách hàng. 4.1.2 Phân tích sản phẩm Khách hàng có thể đưa ra yêu cầu về phân t ích sản ph ẩ m; trong trường hợp này phân tích sản phẩm phải được quy định khi đặt hàng. Bảng 2 giới thiệu sai lệch cho phép đối với phân tích sản phẩm so với giá trị của phân t í ch mẻ nấu được cho trong Bảng 1. B ả ng 2 - Sai l ệch cho phép của phân tích sản phẩm so với phân tích m ẻ nấu đã quy định Các giá trị t í nh bằng phần trăm theo khối lượng Nguyên tố Giới hạn quy định Sai lệch cho ph é p 1) C ≤ 0,20 + 0,02 Mn ≤ 1,70 ± 0,10 Si ≤ 0,80 + 0,05 - 0,02 P ≤ 0,035 + 0,005 S ≤ 0,035 + 0,005 Cr ≤ 2 + 0,05 Ni ≤ 2 + 0,05 Mo ≤ 1 + 0,05 Cu ≤ 0,50 > 0,50 + 0,05 + 0,07 Nb ≤ 0,060 + 0,005 V ≤ 0,20 + 0,02 Ti ≤ 0,20 + 0,02 Zr ≤ 0,15 + 0,02 B ≤ 0,005 + 0,000 5 N ≤ 0,020 + 0,002 AI ≥ 0,020 - 0,005 1) Các sai lệch c ó thể được áp dụng lớn hơn hoặc nh ỏ hơn các giới hạn của phạm vi quy định, nhưng không đ ồ ng thời. 4.2 Cơ tính Các sản ph ẩ m thép ở trạng thái tôi và ram phải tuân theo các cơ tính được quy định trong Bảng 3 khi cơ tính được xác định tr ê n các mẫu thử được chuẩn bị phù hợp với các yêu c ầ u trong 5.3 của TCVN 11229-1 ( ISO 4950-1), trừ tất cả các trường hợp đường trục của các mẫu thử vuông góc với hướng cán. Bảng 3 - Cơ tính (e ≤ 70 mm) Mác thép Chất lư ợ ng Giới hạn chảy quy đ ị nh R e H ( R p0,2 ), MPa 1) nh ỏ nh ấ t R m MPa 1) A 2) ,% nhỏ nhất KV 3) ,J nhỏ nhất e ≤ 50 50 < e="" ≤=""> - 20 o C - 50 o C E 460 DD E 460 460 440 440 570 đến 720 570 đến 720 17 17 39 27 E 55 0 DD E 550 550 530 530 650 đến 830 650 đến 830 16 16 39 27 E 69 0 DD E 690 690 670 670 770 đến 940 770 đến 940 14 14 39 27 R eH : giới hạn chảy tr ê n; R p 0,2 : ứng su ấ t thử 0,2%; R m : giới hạn bền kéo; A: độ gi ã n dài sau đứt t í nh theo tỷ lệ phần trăm trên chiều d ài đo ban đ ầ u L 0 = 5,65 (tron g đó S 0 là diện t ích mặt c ắ t ngang ban đầu); KV: độ dai va đập của các ph ô i mẫu th ử ISO có r ã nh V; e : chiều dày của phôi mẫu thử, tính bằng milimet; 1) 1Mpa = 1 N/m m 2 2 ) Cho phép sử dụng một phôi m ẫ u th ử có chi ề u dài 200 mm, độ giãn dài được đo trên chi ề u dài đo 50 mm ngang qua chỗ đứt. Tuy nhi ê n trong trường hợp c ó tranh c ã i, ch ỉ được sử dụng các kết qu ả thu được trên một phôi mẫu th ử c ó tỷ lệ. 3) Giá trị trung b ì nh c ủ a ba lần th ử ; kh ô ng một kết quả riêng nào đư ợ c nh ỏ hơn 70% g i á tr ị trung b ì nh nh ỏ nh ấ t được quy định.